— 348 — 



perficie di incompleta uriscibilità si estende di poco in ognuno dei due si- 

 stemi ternari. In queste condizioni certo l'analisi termica non poteva darci 

 nessun aiuto. Noi abbiamo determinato perciò il limite della lacuna di mi- 

 scibilità allo stato liquido nei due sistemi ternari facendo direttamente 

 l'analisi dei due strati in equilibrio fra loro a una temperatura di circa 670°. 

 temperatura che è molto vicina alla temperatura iniziale di solidificazione 

 delle leghe di questa regione. 



Il prelevamento di un campione di ognuno dei due strati per l'analisi 



10 facevamo a questo modo ('). Si fondeva la lega in crogiuolo di porcellana 

 proteggendola con carbone dall'ossidazione, la si agitava bene, e quindi la 

 si lasciava in riposo per una mezz'ora ad una temperatura, come si è detto, 

 di circa 670°. Quando così si era sicuri che la separazione dei due strati 

 si era ben compiuta, con un cucchiaio di ferro scaldato si prelevava una 

 piccola quantità dello strato superiore. Per prelevare invece un saggio dello 

 strato inferiore si fondeva un'altra porzione della stessa lega in un tubo stretto e 

 lungo di vetro infusibile, avente vicino al fondo un piccolo foro chiuso con 

 tappo di amianto, si lasciava in riposo a 670° come sopra, e quindi, togliendo 



11 tappo di amianto, si lasciava sgocciolare io strato inferiore della lega 

 pura, raccogliendone per l'analisi le prime porzioni. 



L'analisi di queste leghe è stata fatta dosando l'antimonio elettroliti- 

 camente, il rame volumetricamente con cianuro di potassio, e il bismuto 

 sotto forma di bismuto metallico. 



Eiportiamo qui i risultati delle analisi eseguite. Le leghe 6 e 121 ap- 

 partengono al sistema binario Cu 3 Sb — Bi. 



Sistema Cu 3 Sb — Sb — Bi 



e 



Composizione 





Composizione 







Composizione 





ero 

 ine 

 egh 



totale della ] 



ega 



dello strato superiore 



dello strato inferiore 



Num 



elle ] 



Cu 3 Sb 



Sb 



Bi 



Cu 3 Sb 



Sb 



Bi 



Cus Sb 



Sb 



Bi 















trovato 



calcolato 







trovato 



calcolato 



6 



50 





50 



86,46 







13,54 



7,84 







92,16 



121 



65 





35 











7,78 







92,22 



71 



45 



5 



50 



75,90 



6,50 





17,60 



12,97 



4,50 



82,02 





70 



54 



6 



40 



74,00 



7,40 





18,60 



13,00 



5,20 



81,30 





69 



51 



9 



40 



52,64 



9,78 





37,58 



23,50 



8,10 



68,10 





( 3 ) Vedi Spring e Romanoff, Z. An. Ch., 13, 29. 



